Държавен вестник, бр. 24, 2017 г., стр. 134

СТР.  134	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  24
2 Резултати от тестовете
2.1 Преди тестването следните измерени 
стойности на покривната система трябва да 
бъдат отбелязани: 
1. идентифициране с инфрачервени лъчи 
на основата и втвърдяващите компо­
ненти на покритието; 
2. специфична гравитация9 на основата и 
втвърдяващите компоненти на боята; и
3. брой дупчици, нисковолтов детектор, 
работещ с 90 V.
2.2 След тестването следните измерени 
стойности трябва да бъдат отбелязани:
1. шупли и ръжда10;
9  Стандарт за справка: ISO 2811-1/4:1997. Бои и 
лакове. Определяне на дебелина.
10 Стандарти за справка: ISO 4628/2:2003. Бои 
и лакове – Оцен яване разру шаването на 
покрития – Означаване на количеството и 
размера на дефектите и интензитета на една 
и съща промяна във външния вид – Част 2. 
ISO 4628:2003. Бои и лакове – Оценяване 
разрушаването на покрития – Означаване на 
количеството и размера на често срещаните 
дефекти – Част 3: Означаване на степента 
на ръждясване.
2. дебелина на сухия филм (ДСФ) (из­
ползва се шаблон)11;
3. стойност на адхезията12;
4. гъвкавост13, уточнена според дебелината 
на панела (3 mm стомана, 300 µm покри­
тие, 150 mm цилиндричен дорник дава 
2 % удължаване) само за информация;
5. загуба на маса при катодна защита 
(настоящо изискване), разделяне от 
кръглия, небоядисан участък; и 
6. подкопаване от вдлъбнатата линия. 
Подкопаването по дължина и от двете 
страни на вдлъбнатината се измерва и 
се определя максималното подкопава­
не на всеки панел. Средната от трите 
максимални записани стойности се 
използва в процеса на одобрение. 
11 Девет равно разпределени мерни точки се из­
ползват за панел с размери 150 mm × 150 mm 
или 15 равно разпределени мерни точки за панел 
с размери 200 mm × 400 mm.
12 Стандарт за справка: ISO 4624:2002. Изпитване 
на опън за определяне на адхезията.
13 Стандарти за справка: ASTM D4145:1983. Стан­
дартен тестови метод за определяне гъвкавостта 
на покритието на пребоядисаните листи. 
3 Критерии за одобрение
3.1 Резултатите от тестовете въз основа на секция 2 трябва да изпълняват следните критерии: 
Елемент
Критерии за одобрение на използваните 
епоксидни системи според таблица 1 на 
този Стандарт
Критерии за одобрение на алтерна­
тивни системи
Шупли върху панела Без шупли
Без шупли
Ръжда върху панела Ri 0 (0 %)
Ri 0 (0 %)
Брой дупчици
0
0
Проблем с адхезията > 3,5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата 
и покритието или между покритията на 
60 % (или повече) от площта.
> 5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата 
и покритието или между покритията на 
60 % (или повече) от площта. 
Елемент
Критерии за одобрение на използваните 
епоксидни системи според таблица 1 на 
този Стандарт
Критерии за одобрение на алтернативни 
системи
Проблем с кохезията > 3 MPa
Проблем с кохезията на покритието на 
40 % от площта (или повече).
> 5 MPa
Проблем с кохезията на покритието на 
40 % от площта (или повече).
Изискване на катод­
на защита, изчислено 
от загуба на тегло
< 5 mA/m2 
< 5 mA/m2
Катодна защита; раз­
деляне от кръглия, 
небоядисан участък
< 8 mm 
< 5 mm
По д к о п а в а н е  о т 
вдлъбнатата линия
< 8 mm
< 5 mm
U-образна греда
Всякакви дефекти, напукване или от­
деляне на покритието в ъглите или 
заварките ще доведе до неодобрение 
на системата. 
Всякакви дефекти, напукване или от­
деляне на покритието в ъглите или 
заварките ще доведе до неодобрение 
на системата.